LA NATURALEZA 75 



fierro.) Por último, el sulfuro de bismuto/fué cuidadosamente reducido por 

 fusión con cianuro de potasio y pesado como metal. 

 Los resultados fueron: 



Se 31,64 



S 61 



Bi 59,92 



A1A 2,53 



Fe s 3 vestigios. 



Si0 2 3,47 



H 2 1,46 



99,63 



El zinc fué especialmente buscado, tanto en el análisis general, como 

 usando una cantidad separada de mineral solo con este objeto, pero ningún 

 rastro pudo ser encontrado. — Es muy posible que, como Rammelsberg no 

 haya tenido sino una cantidad muy pequeña sobre que trabajar, pudo ha- 

 ber sido inclinado á sospechar la presencia del zinc, por un precipitado de 

 hidrato de alúmina procedente de la matriz. Ninguna prueba se encontró, 

 física ó química, de la presencia de la pirita; el vestigio (inapreciable) de fier- 

 ro, parece pertenecer á la matriz. Está confirmado, que esta matriz es gala- 

 pectita (Holloysite); si el todo de tal mineral, fuese calculado por la alúmi- 

 na, los números anteriores representan al ejemplar como compuesto de: 



Guanajuatita 92,1 7 



( Halloysite 6,72 



Matriz. J _.,. J ' 



l Suiza 56 



Humedad 18 



99,63 



y la Guanajuatita en su estado de pureza consistiría en 



Selenio 34,33 



Azufre 66 



Bismuto 65,01 



100,00 



De aquí tenemos la proporción atómica, Bi : Se : S=310 : 432 : 21, ó 

 uniendo el azufre con el selenio, Bi : Se -310 : 453=2,000 : 2,922, ó casi 

 2 : 3, justificando por consiguiente la fórmula Bi á S3. 



La cantidad de azufre presente es demasiado pequeña para asegurar la 

 presunción de que guarda una simple proporción atómica respecto del sele- 

 nio, sino que el primer elemento, ciertamente existe, mas no como pirita. 



